Darstellung, Gewinnung, Nachweis u. Bestimmung d. höheren Kohlenhydrate. gl 



zellulose für die mercerisierte Zellulose fallen zu lassen, dagegen nur für 

 die durch anhaltende Einwirkung starker Laugen chemisch veränderte 

 Zellulose, welche dünnere Kupferoxydammoniaklösungen und dünnere Vis- 

 kose liefert die Bezeichnung „alkalisierte Zellulose" oder kürzer ,.A1- 

 zellulose" anzuwenden. 



Lignozellulose und Lignin. 



Darstellung von Lignozellulose aus Holz. 1 ) 



Fein geschliffenes Aspenholz (Populus trenula. Zitterpappel, Espe) 

 wird zunächst in Wasser aufgeweicht und nochmals fein zerrieben. Nach 

 etwa H6stündigem Stehen mit Wasser wird die Masse in 5%ige Salzsäure 

 gebracht und unter häufigem Umrühren 1 — l 1 2 Tage stehen gelassen.— 

 Sodann wird sie mit Wasser bis zum Verschwinden der Chlorreaktion 

 ausgewaschen, getrocknet und mit Alkohol und Äther extrahiert, Darauf folgt 

 eine Behandlung mit 5%i.-em Ammoniak und nach nochmaligem Auswaschen 

 wird das Produkt der Einwirkung von Natronlauge, um den Holzgummi 

 zu entfernen, ausgesetzt, Zu dem Zwecke wird auf der Nutsche abgesaugt, 

 gepreßt, feucht zerrieben und mit 10%iger Natronlauge übergössen. Auf 

 1kg des rohen Holzschliffs benutzt man 1 500 g Ätznatron in 15 l Wasser. 

 Die breiartige .Masse wird gut umgerührt und wenigstens 36 Stunden 

 stehen gelassen. Zur völligen Entfernung der gelösten Stoffe und des 

 besseren Filtrierens wegen ist es sehr zweckmäßig, möglichst stark zu 

 verdünnen (aufs 5— 6fache). Man läßt absitzen, hebert die Flüssigkeit ab. 

 ersetzt sie mit Wasser und wiederholt das Dekantierverfahren noch 

 5 — 6mal. Das Absitzen erfolgt jetzt schon sehr rasch und die Flüssigkeit 

 läßt sich leicht und schnell filtrieren. Auf der Nutsche mit Wasser nach- 

 gewaschen und abgepreßt, kommt der Rückstand sofort in frische Natron- 

 lauge und wiederholt die ganze erwähnte Operation im ganzen 6mal. 

 Dabei ist der Holzgummi bis auf Spuren entfernt, was man daran er- 

 kennt, daß eine Probe der Lauge, mit dem doppelten Volumen Alkohol 

 versetzt, erst nach längerem Stehen eine Spur einer flockigen Fällung gibt. 



Der abgesaugte und gepreßte Rückstand wird in 5%iger Salzsäure 

 36 Stunden stehen gelassen, dann wird wieder auf der Nutsche filtriert 

 und bis zum Verschwinden der Chlorreaktion gewaschen. Schließlich läßt 

 man das Produkt 24 Stunden mit Wasser stehen, um jede Spur von Säure 

 zu entfernen, und endlich wird nach dem Trocknen nochmals mit Alkohol 

 und mit Äther ausgezogen. Die Ausbeute beträgt 55% des angewandten 

 Holzschliffes. 



J ) G. Lange, Zur Kenntnis des Lignins. Zeitschr. f. physiol. Chem. 14. 15(1890;; 

 K. Fromherz, Über die Furol und Methylfurol liefernden Bestandteile der Lignozellu- 

 lose. Zeitschr. f. physiol. Chem. 50. 209—240 (1907). 



